分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：对规范的理解掌握运用能力、对工程质量和安全文明施工管理的控制重难? 
对规范的理解掌握运用能力、对质量和安全文明施工管理的控制重难点、类似项目的监理经验，工程质量通病（如防渗漏、结构尺寸控制、空鼓开裂等）防治方法及措施；
回答：-  4  模板方案执行，边支撑立杆与墙间距不得大于300mm。  4.1.2钢筋  （1）做到每批次进场钢筋原材复检，复检合格后方可使用。钢筋的规格、数量严格按设计要求施工，钢筋隐蔽前报监理验收。  （2）严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度，垫块及钢筋马镫的选择按审批完成的钢筋工程专项施工方案执行，重点注意阳台、雨篷等悬挑现浇板的负弯矩钢筋设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块。  （3）现浇板中的线管布置在钢筋网片之上（双层双向配筋时，布置在下层钢筋之上），线管的直径不得超过1/3楼板厚度，并沿预埋管线方向增设Ф6@150，宽度不小于450mm的钢筋网带。  （4）按质量通病防治要求及设计变更，2#、4-7#楼屋面板配筋统一修改为10@100双层双向。2#楼接到设计变更单的16层以上建筑物两端及变形缝两侧端开间的板配筋统一修改为Ф8@100双层双向。4-7#楼二层以上楼板在建筑物两端及变形缝两侧端开间的板配筋统一修改为板底Ф8@100双向；板顶沿长边方向Ф8@100，沿短边方向10@100，新施工部位外墙阳角处的板面附加放射筋，钢筋的数量为710，长度大于板短跨的1/3，且不小于2m。地下室顶板及一层原设计为双层双向钢筋，满足质量通病防治要求。  4.1.3混凝土  （1）混凝土选用昆山金鑫商品混凝土有限公司预拌混凝土，砂为江西九江产的中砂；外加剂为苏州金茂生产的NF-15，减水率为19.6，初凝时间为4小时，终凝时间为7小时；预拌混凝土的含砂率控制在40%以内，每立方米粗骨料的用量大于1000kg，粉煤灰的掺量小于15%；预拌混凝土进场时检查入模塌落度，高层住宅不大于180mm。  -  5  （2）混凝土施工按监理审批后的混凝土专项施工方案实施，混凝土振捣密实，不漏振超振，在混凝土终凝前进行两次压抹。现浇板浇筑后，在12h内进行养护，养护时间不少于7d；对抗渗混凝土，养护时间加长。现浇板养护期间，当混凝土强度小于1.2Mpa时，不进行后续施工。当混凝土表面硬度不足时，不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时需垫木方等以减轻对现浇板的冲击影响。施工缝的位置及处理、后浇带的位置和混凝土浇筑严格按设计要求和施工技术方案执行。  4.2装修施工阶段  4.2.1砌体  （1）材料选择：本工程砌体均为填充墙，选用砌体材料为粉煤灰混凝土加气块A3.5B06级，砌筑砂浆地下室为M7.5水泥砂浆，上部楼层M5混合砂浆，顶层为M7.5混合砂浆。砌筑抹灰用转、砂石、水泥均按检验批做好进场复验，不同强度等级的砂浆分别委托检测中心实验室按现场材料作配合比单。  （2）墙体砌筑：砌体水平灰缝的砂浆饱满度必须满足规范要求，竖缝内无瞎缝或通缝透亮现象。填充墙砌至接近梁底、板底时，需留有一定的缝隙，填充墙砌筑完并间隔10d后，方可将其补砌挤紧；补砌时，对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。  （3）防水坎：厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外，向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边。  （4）构造柱：当墙长大于5m时，增设间距不大于3m的构造柱（配筋412，Ф6@200），砌体无约束的端部必须增设构造柱。  （5）腰梁：每层墙高的中部增设厚度120mm与墙体同宽的混凝土腰梁（配筋412，Ф6@200），顶层填充墙净高不大于2.6m（不含混凝土梁高度），填充墙总高度中部与下部楼层一样设置腰带，满足质量通病防治“房屋两端顶层 -  6  砌体沿高度方向设置间隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土带的要求”。通长现浇钢筋混凝土板带一次浇筑完成。  （6）过梁：所有门窗及其他预留洞口大于300mm的，均放置预制混凝土过梁，过梁两端外伸240mm（7）墙体拉结筋：2Ф6@500，伸入砖墙为700mm。如需留置墙体接茬时，加设拉结筋2Ф6@400。  （8）门窗洞口加强：砌体工程的顶层和底层设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁，高度120mm，纵筋410，箍筋Ф6@200，其他层在窗台标高处设置通长现浇钢筋混凝土腰梁，配筋410，Ф6@200；预留的门窗洞口采取钢筋混凝土框加强（配筋210，Ф6@200）。  （9）植筋：所有二次结构施工的构造柱、过梁、混凝土腰梁及墙体拉结筋与混凝土墙体、梁相接位置均采取植筋，并按质监站交底分楼层按检验批报检测中心现场拉拔检测。拉拔检测合格，钢筋隐蔽验收合格后方可进行下道工序施工。  （10）马牙槎留置：所有构造柱及加强框位置砌体的砌筑均留置马牙槎，并在砌体完成后方可浇筑混凝土，混凝土等级为C25。  -  7  4.2.2抹灰  （1）砌体结构砌筑完成后宜50d后再抹灰，并不得少于20d。在两种不同基体交接处，采用钢丝网抹灰加强带进行处理，加强带与各基体的搭接宽度为150mm。  （2）顶层粉刷前所有内墙及外墙内侧加挂钢丝网片，钢丝网片切割为宽500mm横条满挂。  （3）外墙粉刷基层采用喷浆毛化处理，并进行喷水养护。基层平整度偏差超标时，进行局部凿除（凿除时不得露出钢筋），再采用高标号水泥浆进行修补。  4.3建筑外墙保温效果差防治措施  （一）、防治方法  本工程设计采用挤塑聚苯板保温层，比传统的保温砂浆保温系统更可靠，保温效果更好，使外墙保温效果进一步升级。  挤塑聚苯保温板具有保温隔热性能好的特点，是夏热冬冷地区建筑较理想的保温隔热材料。  （二）、施工措施  施工环境温度不应低于5度，雨天严禁施工。按建筑设计要求设置分格缝。建筑物底层外墙零线以上100cm以内，采用1：2.5水泥砂浆粉刷。  施工准备：  1、施工应在基层墙面质量检验合格且应在门窗框、出屋管线和水电预埋件等安装完毕后进行。  2、施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍及残留灰块等清洗干净。基层表面高处应剔平，低处用本砂浆（或混合砂浆）分层补平，窗台砖应补平。门窗口与墙体交接发处应填补密实。墙面孔、洞应堵严。  -  8  施工流程：基层处理—弹标准水平线—抹墙体阳、阴角、外墙台和门窗护角（普通水泥粉刷砂浆）—水泥砂浆粉刷—涂刷专用胶粘剂—挤塑聚苯板保温层—刷界面剂—聚合物砂浆一铺耐碱玻纤网格布—聚合物砂浆—检查平整度、垂直度—验收。  保温板施工：施工前应按规范对保温板进行材料检测复试合格才允许使用。用专用胶粘剂铺贴，胶粘剂应在水泥砂浆找平层上涂刷均匀，不得漏涂，然后在挤塑聚苯板上涂刷界面剂后，将保温板铺于专用胶粘剂上，用木锤轻敲压实，注意不得翘曲。铺好后并进行水平、垂直度检查。诚心为您回答，希望可以帮助到您，赠人玫瑰，手有余香，如若对回答满意，给个好评吧O(∩_∩)O~